( 163 ) 
j'ai déjà montré, par des exemples variés, toute la généralité ('), l’alumi- 
nium était un de ceux qui devaient d’abord fixer mon attention. 
» J'ai pris pour objet de mes recherches le métal que lusine française 
de Froges (Isère) fabrique maintenant en abondance et à bas prix pour 
les besoins de l’industrie. Ce métal ne diffère pas beaucoup de l'aluminium 
pur, car il ne contient guère que 0,9 pour 100 d’impuretés, consistant en 
traces de fer et de silicium. 
» La quantité de chaleur gf mise en jeu par le passage de 15" de ce 
métal de la température de o°C. à la température de ¿° peut être repré- 
sentée jusqu’à 580° par la formule suivante 
To 291,864 
(1) Je = OS ETT 
et au-dessus de 630° jusqu’à 800°, limite de mes expériences, par la for- 
mule 
(2) qi = 0,308t — 46,9. 
» Voici la comparaison des nombres calculés par ces formules avec les 
résultats fournis par l'expérience : 
t - t 
do To 
t observé. calculé. Différ. f observé. calculé. Différ. 
E 
94,1 20,31 19,99 +0, 36 406 98,15 97,96 +0,19 
258 DEB ‘00,06 5,13 448,5 109,45 109,69-  —0,24 
269,4 - 62,04 61,88  —+o, 16 450,6 110,29 110,27  --0,02 
273 62,39 62,79 —0,40 482 119,29 119,08 +0,17 
a 63,58 63,82 —0,94 489,8 121,22 121,29 —0,07 
281,8 65,40 65,04 +0,36 503 129,42 125,03 +0,39 
304,8 70,90 70,97 —0,07 543,7 127,93 128,08 —o, 15 
312 72,77 72,85 —0,08 529,4 132,58 132,58 0,00 
331 7788 77,83 +0,05 569,1 144,11 144,06 +0,05 
267,5 -87,55 85,53 +-0,02 580, 2 147,54 147,31 -+0,23 
372 88,57 88,75 —0, 18 
H- à 
630,4 241,03 241,06 —0,03 733,8 272,59 : 272,91 —0,32 
659,6 242,90: 242,66 +6,24 733 273,18 272,66 “0,52 
Ss - . 249,07. 249,56 0,59 
PR PA aaaea 
(+) Voir Comptes rendus, 11 mars 1886, 21 juin 1886, 6 décembre 1886, et An- 
nales de Chimie et de Physique, 6° série, t. Il, p. 33; 1887. : 
